1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 85 
derjenige von FeSiO, liegen muß, somit wahrscheinlich bei etwa 1000 
oder 1050. 
Die hier besprochenen Schlacken führen immer etwas Glas, das im 
allgemeinen aus mehreren Silikatkomponenten in fester Lósung besteht. 
Dazu kommen noch die Sulfid-, Spinell- und Magnetitkomponenten. Alle 
diese Komponenten bewirken eine Schmelzpunkt-Erniedrigung des Zink- 
fayalits. Die Krystallisation dieses Minerals mag somit erst bei hóchstens 
etwa 10000, wahrscheinlich sogar bei noch ein wenig niedrigerer Temperatur 
angefangen haben. 
Die Krystallisation der Hauptmasse des Zinksulfids wird bei dieser 
Temperatur abgeschlossen gewesen sein und bei etwas hóherer Temperatur 
begonnen haben. Das heißt, die Krystallisation des Sulfids wird im allge- 
meinen bei einer Temperatur von etwa 1050? bis 1000? stattgefunden haben. 
Bei dem Vorhandensein von viel Zinksulfid mag die Ausscheidung des- 
selben jedoch vielleicht bei noch ein wenig hóherer Temperatur, wie etwa 
1100”, beginnen. 
Die hier besprochenen Schlacken fließen aus dem Schmelzofen heraus 
bei einer Temperatur von in der Regel rund 1300°. Eine so hohe Tem- 
peratur ist jedoch nicht nótig, um eine geschmolzene Schlacke zu erhalten. 
Man arbeitet aber aus technischen Gründen mit einer so weit hohen Tempe- 
ratur, um der Schlacke die erforderliche Dünnflüssigkeit zu geben. 
Zufolge eines Schmelzversuches von mir mag eine basische und stark 
zinkreiche Schlacke (ca. 28 9/9 SiOz, ca. 4o %g FeO, ca. 3o 9 ZnO + ZnS, 
Rest ein wenig Al,O3;, CaO und MgO) bei ca. 1400? mindestens 10 °/y 
(Zn,Fe)S lósen. 
Zufolge der Untersuchungen an dem Geophysischen Laboratorium zu 
Washington! liegt die Sfabilitätsgrenze zwischen den beiden ZnS-Mineralien 
bei 1020 + 59, indem bei hóherer Temperatur Wurtzit, bei niedrigerer Zink- 
blende stabil ist. Die Grenze wird durch isomorphe Beimischung von RS be- 
einflußt, und zwar derart, da FeS die Grenze erniedrigt. Bei 7.43 °/ Fe, 
0.68 ?/, Cd und Spuren von Pb und Ag wurde andrerseits die Grenze zu 
1035? erhóht, — die Grenze wird somit selbst schon von ziemlich geringen 
RS-Beimengungen ganz stark beeinflufit. 
Weil das Krystallisationsintervall unseres Zinksulfids (rund 1050? oder 
1100? hinunter zu ungefähr 10009) in den üblichen Schlacken jedenfalls an- 
nähernd mit der Stabilitätsgrenze zwischen Zinkblende und Wurtzit (etwas 
1 E, T. ALLEN und J. L. CRENSHAW, mit mikroskopischer Untersuchung von H, E. Merwin, 
Die Sulfide von Zink, Cadmium und Quecksilber, Zt. f. anorg. Ch. 79, 1913 (auch in 
Am. Journ. of Sc.). 
